Zusammensetzung einiger Mineralien mit besonderer Rücksicht aut' ihren Wassergehalt. 
85 
einem halben Zoll Durchmesser bildet. Verwitterte Olivine konnte ich in dem 
vorliegenden Stücke nicht auffinden. Die Farbe des Anauxites ist weiss mit 
einem lichtbläulichen Schimmer. Das specifische Gewicht fand ich mehr dem 
von Dr. Reuss angeführten (2-314) sich nähernd, nämlich 2-372 bis 2 376. 
Breithaupt gibt es = 2-264 an. Das Verhalten vor dem Löthrohre war das 
gleiche, wie es Plattner angah, doch aber fanden sich Eisen und Talkerde 
nur in äusserst geringen Spuren, hingegen auch etwas Kalkerde. 
Das Material für die folgenden Analysen erschien unter derLoupe vollkom- 
men rein von anhängender Grundmasse, wiewohl es schwierig ist, dasselbe auf 
mechanischem Wege vollends davon zu trennen. Es wurde in Pulverform über 
Chlorcalcium getrocknet, bis das Gewicht constant blieb, und so zur Analyse ver- 
wendet. Die Hygroskopicität dieses Minerales ist ziemlich beträchtlich, nachdem 
Trocknen über Chlorcalcium absorbirte es binnen 8 Tagen 5-78 Procente Wasser 
aus feuchter Luft. Die Zerlegung geschah mittelst kohlensaurem Natron. Zwei 
Proben ergaben in 100 Theilen: 
1. 2. 
Kieselsäure ... G2-20 62 41 
Thonerde 23-82 2463 
Kalkerde . 1 • 00 0 ■ 63 
Eisenoxydul Spuren — 
Bei 100° C. verlor das lufttrockene Mineral 3 04 Procente Wasser. 
Die grössere Menge des Wassers entweicht schon bei schwachem Glühen ; 
ein kleiner Theil jedoch, ungefähr 1 Procent, wird ziemlich hartnäckig zurück- 
gehalten, und entweicht erst bei stärkerer Glühhitze. 
Die Berechnung der Aequivalente ergibt aus den unter 1) angeführten Re- 
sultaten folgende Verhältnisszahlen : 
1-346 SiOj , 0-463 Al 2 0 3 , 1-377 HO 
oder wenn man Al» 0 3 = 1 setzt: 
2-90? Si0 3 , 1 AI 2 0 3 , 2-974 HO 
3 ^ : 3 
Diess führt zu der Formel Al»0 3 .3 Si0 3 3 HO, welche erfordert: 
In 100 Theilen: 
3 Atome Si0 3 138-6 63 87 
1 „ Al.,0, 31-4 23-68 
3 „ 11(5.'. ... . 27 12.44 
217-0 99-99 
Es ist diess dieselbe Formel, wie sie für den Cimolit aufgestelit wurde, 
dessen Vorkommen zu Argentiera von Klaproth 2 ) so wiedas Vorkommen zu 
1 . 
Talkerde Spuren — 
Wasser (als Glühverlust ') . 12‘40 12 28 
99 42 99-99 
J ) Die Menge des Wassers wurde hier am geeignetsten durch den Glühverlust bestimmt, da 
das Mineral keinen Bestandtheil enthält, welcher das Resultat stören konnte. 
2 ) Klaproth’s Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, I. Band, Seite 291. 
Klaproth hat übrigens später (Beiträge VI. Band, Seite 284) eine zweite Analyse 
dieses Minerales geliefert, welche mit der angeführten nicht übereinstimmt. 
